1.08 
Molekularveränderung hinweist. - Durch Reiben wird die Substanz 
stark negativ elektrisch. Die Härte des Hartits ist etwas höher 
als 1, er zerbröckelt leicht, ist milde aber nicht biegsam, sieht 
im derben Zustande dem Parafin sehr ähnlich, fühlt ‘sich fettig 
an, wird zwischen den Fingern gehalten bald schlüpfrig, und hat 
weder Geruch noch Geschmack. Da das Mineral einen niederen 
Schmelzpunkt besitzt, und demselben sehr gerne Luft anhaftet, so 
konnte letztere aus dem mit Wasser und Hartit gefüllten Pykno- 
meter nur mittelst Auspumpen entfernt werden. Nach solchen 
wiederholt ausgeführten Operationen wurde das specifische Gewicht 
des reinen Hartits bis zur Höhe von 1'051 ermittelt. 
Die chemische Analyse des Hartit von Oberdorf, welche Herr 
F. Ullik ausführte, stimmt mit jenen vollkommen überein, die 
Schrötter und Baumert vom Gloggnitzer und Rosenthaler Hartit 
bekannt machten. Aus zwei nahezu gleichen Bestimmungen erga- 
ben sich: 87:38 Kohlenstoff und 12:54 Wasserstoff, wofür die For- 
mel €, H, der einfachste Ausdruck der Zusammensetzung ist. 
Der Hartit wird weder von Salpetersäure noch concentrirter 
Schwefelsäure angegriffen, in kaltem Alkohol ist er fast gar nicht, 
in heissem in ziemlicher Menge löslich. Beim Erkalten krystalli- 
sirt fast die ganze Quantität wieder aus. In Aether ist er leicht 
löslich, und noch leichter in Schwefelkohlenstoff. Als Schmelzpunkt 
des Hartit wurde 74°C. gefunden, sein Erstarrungspunkt liegt aber 
bei 65°C. 
Ueber das Vorkommen in der Kohle ist Folgendes zu be- 
merken: Weit häufiger als in deutlich ausgebildeten Krystallen 
findet man den Hartit als krystallinische derbe Masse, nahezu 
compact, oder mit etwas schaliger bis blätteriger Textur, dann 
auch in kleinen Trümmchen oder als Anflug in der holzartigen 
Kohle. Gewöhnlich sind es Stirnrisse (local Krak) des Lignits, die 
das Mineral ganz oder theilweise erfüllt. Auf kürzere Strecken 
setzt sich die Hartitmasse dann auch in jenen Längssprüngen fort, 
welche mit den Quer- oder Stirnrissen im Zusammenhange stehen. 
Der Hartit kann als ein Product der Destillation des Holzes 
demnach erst dann entstanden sein, als die im Verkohlungspro- 
cesse entwickelte Wärme das Maximum erreichte, und bei der 
Volumverringerung sich die Querrisse erzeugt hatten, welche ge- 
wöhnlich linsenförmig, 1-—-20 Mm. Mitteldicke und dieselbe bis 
mehrere hundert Millimeter Höhe haben. Dem Charakter der Stirn- 
